## I NFLUENCE O F P EAT W ATER O N M ECHANICAL P ROPERTIES O F C OCONUT S HELL A ND F LY A SH B ASED C ONCRETE

## A NALISA P ENGARUH A IR G AMBUT T ERHADAP S IFAT M EKANIK B ATA B ETON

## B ERBAHAN L IMBAH T EMPURUNG K ELAPA D AN A BU T ERBANG
Yulin Patrisia, Topan Eka Putra
1), 2) Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, Kampus Unpar Tunjung Nyaho, Jl. H. Timang, 73111A
e-mail: yulin.patrisia@ptb.upr.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  determine  the  influence  of  peat  water  on  the  mechanical  properties  of  the  paving  block (compressive strength and water absorption) using coconut shell waste and fly ash as raw material. The background of the research were the lack utilization of fly ash, preparation for the handling and utilization of fly ash from power station  at  Pulang  Pisau  and  Tumbang  Kajuei  (under  construction),  and  the  utilization  of  coconut  shell  to  be  more effective and economical. Paving block specimens were immersed in peat water to determine the effect of peat water and the rest were immersed in plain water. This experiment used fly ash as a partial replacement of cement and 2% coconut shell as a partial replacement of fine aggregate.
The  results  of  the  analysis  showed  that:  (a)  Paving  block  using  fly  ash  and  coconut  shells  which  were  immersed  in plain water experienced the increase in compressive strength and the decrease in water; (b) Paving block using fly ash and coconut shells soaked in peat water showed that by the increase of age, compressive strength was decrease and water absorption was increase; (c) The compressive strength of paving block specimens immersed in plain water and peat water showed relatively similar values  at 7 and 28 days age, (d). Water absorption in paving block specimens soaked  both  in  plain  water  and  peat  water  showed  relatively  similar  values  at  7  days  age,  but  at  28  days  age  the specimens immersed in peat water had greater water absorption.
Keywords : paving block, fly ash, coconut shell

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  air  gambut  terhadap    karakteristik  mekanik  bata beton  yang  dihasilkan  (kuat  tekan  dan  daya  serap  air)  dengan  menggunakan  limbah  tempurung  kelapa  dan  abu terbang sebagai bahan bakunya. Latar belakang penelitian adalah karena limbah abu terbang cenderung menumpuk, kurangnya pemanfaatan yang efektif, kemudian persiapan untuk penanganan dan pemanfaatan limbah abu terbang hasil  pembakaran  batu  bara  di  PLTU Pulang  Pisau  dan  PLTU  di  Desa  Tumbang  Kajuei  (dalam  tahap  pembangunan), serta pemanfaatan limbah tempurung kelapa agar lebih efektif dan ekonomis. Bata beton yang dibuat akan direndam dalam air gambut untuk mengetahui pengaruh air gambut terhadap karakteristik bata beton, sebagai pembanding, benda uji akan direndam pada air biasa. Penelitian ini menggunakan abu terbang sebagai pengganti sebagian semen, dan tempurung kelapa sebesar 2% sebagai pengganti sebagian agregat halus .
Hasil  analisa  memperlihatkan:  (a)  pada  bata  beton  dengan  menggunakan  abu  terbang  dan  tempurung  kelapa  dan direndam pada air biasa, memperlihatkan karakteristik  dimana  seiring dengan peningkatan umur, maka kuat tekan meningkat,  dan  daya  serap  air  menurun;  (b)  pada  bata  beton  dengan  menggunakan  abu  terbang  dan  tempurung kelapa dan direndam pada air gambut, memperlihatkan karakteristik dimana dengan peningkatan umur, maka kuat tekan menurun, dan daya serap air meningkat; (c) kuat tekan pada benda uji bata beton yang direndam dengan air biasa dan air gambut memperlihatkan nilai yang relatif sama pada umur 7 dan 28 hari, (d). daya serap air pada benda uji bata beton yang direndam dengan air biasa dan air gambut memperlihatkan nilai yang relatif sama pada umur 7 hari,  tetapi  pada  umur  28  hari,  benda  uji  yang  direndam  dengan  air  gambut  mempunyai  daya  serap  air  yang  lebih besar dibanding dengan yang direndam pada air biasa.
Kata kunci : bata beton, abu terbang, tempurung kelapa

## PENDAHULUAN
Bata  beton  merupakan  suatu  komposisi  bahan bangunan  yang  dibuat  dari  campuran  semen  portland atau  bahan  perekat  hidrolis  sejenisnya,  air,  dan  agregat dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  lainnya  yang  tidak mengurangi mutu beton itu (SNI 03-0691-1996) [1]. Bata
beton  banyak  digunakan  untuk  perkerasan  jalan  seperti trotoar, areal parkiran, jalanan pemukiman atau komplek perumahan, taman, dan lain-lain. Selain digunakan untuk perkerasan  bata  beton  juga  berguna  untuk  penyerapan air. Biasanya bata beton dibuat dari bahan dasar semen, pasir,  agregat,  dan  air.  Salah  satu  bahan  yang  dapat
digunakan sebagai bahan tambahan penyusun bata beton adalah sisa pembakaran batu bara berupa abu terbang.
Di  Indonesia,  abu  terbang  merupakan  limbah  yang dihasilkan  sebagian  besar  dari  pembakaran  batu  bara  di perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Limbah batubara  pada  tahun-tahun  mendatang  dipastikan semakin  meningkat  jumlahnya,  hal  tersebut  seiring dengan  program  penyediaan  tenaga  listrik  35.000  MW yang  dicanangkan  pemerintah,  dimana  60%  pembangkit listrik  tersebut  menggunakan  batu  bara  sebagai  bahan bakar,  dan  sisanya  menggunakan  gas  dan  enegi  baru terbarukan. Dengan adanya rencana penambahan 35.000 MW  dimana  60%  PLTU,  maka  dibutuhkan  tambahan batubara  sekitar  100  juta  ton  per  tahun.  Di  Kalimantan Tengah sendiri terdapat PLTU yang mulai beroperasi dan bertempat di Kabupaten Pulang Pisau (berlokasi ± 90 km dari  kota  Palangka  Raya).  Di  Desa  Tumbang  Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas juga sedang dibangun  PLTU  berkapasitas  2x100  MW  yang dikembangkan  oleh  PT  SKS  Listrik  Kalimantan  (SLK)  yang ditargetkan siap beroperasi di akhir 2019 [2].
Dari  sejumlah  pemakaian  batubara  dalam  PLTU, akan  dihasilkan  abu  batubara  2-10%  tergantung  jenis batubaranya  ( low  calory atau high  calory ),  dengan komposisi 10-20% berupa bottom ash , sedang sisanya 80- 90% berupa abu terbang [3].  Sebagai gambaran, PLTU 50 MW  yang  menggunakan  batubara  sebanyak  210,1 ton/hari menghasilkan abu terbang sebanyak 17284,65 kg [4].
Abu terbang dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat  kandungan  oksida  logam  berat  dan  mencemari lingkungan.  Peningkatan  jumlah  pembangunan  PLTU berbahan  bakar  batu  bara  di  Indonesia  menyebabkan jumlah  limbah  abu  terbang  juga  akan  meningkat.  Jika limbah  ini  tidak  dimanfaatkan  maka  akan  menyebabkan masalah pencemaran lingkungan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto [5]  tentang penggunaan  abu  terbang  untuk  pembuatan bata  beton, diperoleh  bahwa abu  terbang dapat digunakan  sebagai  pengganti  komponen  pasir,  dengan hasil  tes  kuat  tekan  rata-rata  yang  lebih  baik  sebesar 11,52 %. Komposisi abu terbang yang paling efektif dalam menggantikan  pasir  adalah  40  %,  dan  peningkatan kekuatan  yang  dihasilkan  sebesar  43.09  %.  Faktor  yang memiliki pengaruh terbesar bagi penyerapan air dan kuat tekan.
Pada  penelitian  ini  juga  akan  digunakan  limbah tempurung kelapa sebagai pengganti agregat halus untuk membuat  bata  beton.  Tempurung  kelapa  yang  biasa disebut  batok  kelapa  merupakan  limbah  kulit  terdalam dari  buah  kelapa  yang  memiliki  sifat  kekerasan  yang cukup  tinggi.  Limbah  ini  belum  dimanfaatkan  secara maksimal,  sejauh  ini  banyak  digunakan  untuk  membuat arang aktif.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Kukuh Hartanto [6] tentang pemanfaatan limbah pecahan
tempurung kelapa sebagai bahan tambah pada campuran bahan  baku  batako  dengan  persentase  penambahan pecahan tempurung kelapa sebanyak 0%, 1%, 2%, 3% dan 4%, diperoleh bahwa batako dengan nilai faktor ar semen (fas)  0,4  pada  penambahan  pecahan  tempurung  kelapa 1%  menghasilkan  nilai  kuat  tekan  batako  sebesar  7,168 MPa  dan  pada  penambahan  pecahan  tempurung  kelapa 2%  dan  3%  nilai  kuat  tarik  belah  batako  sebesar  0,467 MPa.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  memiliki kawasan  hutan  gambut  yang  luas.  Hutan  rawa  gambut mencakup  ekosistem  utama  di  Indonesia  dan  berkisar antara  16,5–27  juta  hektar,  khususnya  di  pulau Kalimantan dan pulau Sumatera. Beberapa hutan gambut telah  dikonversi  karena  pertumbuhan  pembangunan perumahan, infrastruktur, kawasan industri, dan lain-lain. Dalam  hal  konstruksi  di  daerah  gambut  harus mempertimbangkan  kondisi  lingkungan  asam,  terutama untuk  konstruksi  yang  bersentuhan  langsung  dengan tanah  dan  air  tanah,  oleh  karena  itu  bahan  konstruksi yang  digunakan  harus  memiliki  ketahanan  yang  baik terhadap lingkungan air gambut.
Berdasarkan  beberapa  latar  belakang  yang disebutkan,  dimana  limbah abu  terbang cenderung menumpuk,  kurangnya  pemanfaatan  yang  efektif, kemudian persiapan untuk penanganan dan pemanfaatan limbah abu terbang hasil pembakaran batu bara dari PLTU Pulang  Pisau  dan  PLTU  di  Desa  Tumbang  Kajuei,  serta pemanfaatan limbah tempurung kelapa agar lebih efektif dan  ekonomis,  maka  dirasa  perlu  adanya  usaha  untuk memanfaatkan  limbah  abu  terbang  dan  tempurung kelapa  dalam  rekayasa  material  kontruksi  untuk menghasilkan  material  yang  murah  dan  ramah lingkungan,  yaitu  bata  beton,  di  mana  beberapa penelitian  rujukan  sudah  membuktikan  bahwa  limbah tersebut mempunyai potensi yang baik dalam pembuatan material beton. Selain itu, karena lahan kontruksi saat ini merupakan  lahan  gambut,  maka  perlu  diteliti  bagaimana pengaruh  gambut  terhadap  kekuatan  bata  beton. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana karakteristik  mekanik  bata  beton  yang  dihasilkan  (kuat tekan  dan  daya  serap  air)  dengan  menggunakan  limbah tempurung  kelapa  dan  abu  terbang  sebagai  bahan bakunya.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  abu  terbang sebagai pengganti  sebagian  semen,  dan  tempurung kelapa  sebagai  pengganti  sebagian  agregat  halus  pada pembuatan  bata  beton . Benda  uji  yang  ada  akan direndam  dengan  air  biasa  dan  air  gambut  untuk mengetahui  pengaruhnya  terhadap  kuat  tekan  bata beton.
Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  bagaimana pengaruh air gambut terhadap karakteristik mekanik bata beton yang dihasilkan yaitu kuat tekan dan daya serap air dengan menggunakan limbah tempurung kelapa dan abu terbang dalam campuran pembuatan bata beton.
Isu  lingkungan  saat  ini  sudah  menjadi  isu  global, dimana  hampir  disemua  aspek  kehidupan,  sangat
diharapkan  memperhatikan  keberlangsungan  lingkungan sekitar. Dalam dunia konstruksi, pemakaian material yang ramah lingkungan menjadi salah satu target yang diteliti, terutama  pada  pemakaian  limbah.  Penelitian  ini memanfaatkan  dua  jenis  limbah,  yaitu  abu  terbang  dan pecahan  tempurung  kelapa  untuk  menghasilkan  produk bata  beton.  Selain  itu,  telah  diteliti  aspek  pengaruh  air gambut  terhadap  ketahanan  material,  mengingat Indonesia  memiliki  lahan  gambut  yang  sangat  luas,  yang sekarang  mulai  banyak  dibuka  untuk  pembangunan infrastruktur.  Diharapkan  penelitian  ini  sangat  berguna untuk  menghasilkan  produk  material  konstruksi  yang murah, ramah lingkungan dan tahan terhadap lingkungan ekstrim, seperti gambut.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan Penelitian
Pada  penelitian bata  beton campuran  tanah,  abu terbang  dan  kapur  ini  digunakan  bahan-bahan  sebagai berikut:  (a)  semen  jenis  PCC  ( Portland  Composite Cement ), (b) abu terbang berasal dari limbah PLTU Asam- Asam,  Kalimantan  Selatan,  (c)  agregat  halus  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir yang berasal dari  Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah,  (d)  tempurung
kelapa  berasal  dari  pasar  tradisional  yang  berasal  dari kota  Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah,  (e).  air  yang digunakan  adalah  air  bersih  yang  tidak  mengandung lumpur, minyak dan tidak mengandung garam serta zat– zat yang dapat merusak bata beton, (f) air gambut diambil dari daerah Palangka Raya, Kalimantan Tengah

## Peralatan Penelitian
Adapun  peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini antara lain mesin press bata beton, satu set saringan, timbangan, hydraulic  press, pH  meter  digital,  alat  bantu diantaranya adalah gelas ukur, mistar, alat uji berat jenis, sendok semen, sekop, palu serta troli dorong.

## Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  meliputi  beberapa  tahap antara lain:
1. Persiapan bahan
Semua  bahan  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini dipersiapkan,  seperti  semen,  pasir,  tempurung kelapa, abu terbang dan air. Untuk persiapan material tempurung  kelapa  ditumbuk  hingga  mempunyai ukuran butir lebih kecil dari 3/16 inci atau 5 mm (lolos saringan no. 4).

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Persiapan alat dan bahan
Pemeriksaan sifat material 1. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan pasir
2. Pemeriksaan gradasi pasir dan tempurung
3. Pemeriksaan kadar lumpur pasir
4. Pemeriksaan berat isi pasir dan tempurung
5. Pemeriksaan kadar air pasir dan tempurung
6. Uji XRD abu terbang
Pembuatan rencana campuran

## Pembuatan benda uji
Perawatan benda uji (6 benda uji direndam air bersih dan 6 benda uji direndam di air gambut)
Pengujian benda uji - daya serap air (umur 7, 28 hr) - kuat tekan (umur 7, 28 hari)
Analisa Data
2. Pemeriksaan  sifat-sifat  bahan  susun  bata  beton diantaranya  pemeriksaan  XRD  abu  terbang, pemeriksaan  berat  jenis  dan  penyerapan  pasir, pemeriksaan  gradasi  pasir  dan  tempurung  kelapa, pemeriksaan  kadar  lumpur,  dan  pemeriksaan  berat isi.
3. Pembuatan rencana campuran Perbandingan  semen  dan  campuran  pasir  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 1:4. Komposisi material dasar bata beton tiap volume 1 m 3 memiliki kadar  abu  terbang sebesar  10%  dari  volume  semen dan kadar tempurung kelapa sebesar 2% dari volume pasir untuk campuran.
4. Pembuatan benda uji Berdasarkan  rencana  campuran,  terdapat  hanya  1 buah  tipe  campuran  dengan  jumlah  benda  uji sebanyak 12 benda uji bata beton. Bata beton dibuat langsung  dengan  menggunakan  mesin  press  bata beton.  Uji  kuat  tekan  dilakukan  saat  benda  uji berumur 7 hari dan 28 hari.
5. Perawatan benda uji
Setelah  bata  beton  dikeluarkan  dari  cetakan dilakukan  perawatan  dengan  cara  6  benda  uji direndam  pada  air  gambut,  dan  6  benda  uji  lainnya direndam dalam air biasa. Benda uji akan diangkat 1 hari sebelum dilakukan pengujian.
6. Pengujian benda uji Pengujian  yang  dilakukan  adalah  daya  serap  air  dan uji  kuat  tekan dengan  menggunakan  standar  SNI  03- 0691-1996  [1].  Kedua  jenis  pengujian  tersebut  akan dilakukan pada umur 7 dan 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemeriksaan Abu terbang
Berdasarkan  hasil  pengujian  XRF  pada  sampel  abu terbang yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  diketahui komposisi  kimia  seperti  terlihat  pada  Tabel  2.  Komposisi kimia berupa SiO 2 , Al 2 O 3 , dan Fe 2 O 3 dengan total sebesar 81.40%  (>50%)  sedang  komposisi  CaO  sebesar  11.3% (>10%),  sehingga    abu  terbang yang  digunakan  tersebut dapat  dimasukan  dalam  tipe  C  berdasarkan  ASTM  C618 [7]. Tabel 1. Komposisi kimia Abu terbang Komposisi Kimia Persentase (%) Komposisi Kimia Persentase (%) SiO 2 27 V 2 O 5 0.05 Al 2 O 3 7.20 Cr 2 O 3 0.03 Fe 2 O 3 47.2 MnO 0.66 CaO 11.3 CuO 0.06 MgO 0.84 ZnO 0.09 K 2 O 0.56 MoO 3 2.6 TiO 2 0.84 BaO 0.69 P 2 O 5 0.47 Re 2 O 7 0.40
Sumber: Hasil Pengujian XRF, 2019

## Hasil Pemeriksaan Air
Air  diperlukan  pada  pembuatan  bata  beton  untuk memicu proses kimiawi semen, untuk membasahi agregat dan  akan  memberikan  kemudahan  pada  adukan  bata beton,  dalam  penelitian  ini,  air  digunakan  secara  visual dalam kondisi jernih dan tidak berbau.

## Hasil Pemeriksaan Semen
Semen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah semen PCC merk Tiga Roda dengan isi perkemasan 40 kg. Keadaan semen dalam keadaan baik, untuk kemasan juga tertutup  rapat  dan  keadaan  semen  bagus  dan  tidak mengalami penggumpalan.

## Hasil Pemeriksaan Agregat Halus
Dari  serangkaian  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap  agregat  halus  didapatkan  bawa  pasir mempunyai  nilai  modulus  kehalusan  antara  1,5–3,8 dikategorikan  sebagai  pasir  yang  baik  dan  memenuhi
syarat  untuk  digunakan  sebagai  campuran  beton berdasarkan SNI  S-04-1989  [8]. Dari  hasil  pemeriksaan pasir,  modulus  kehalusan  butiran  adalah  2,36  sehingga pasir  tersebut  dapat  digunakan  untuk  campuran  beton dan termasuk gradasi nomor 2 menurut SNI 03-2834-2000 [9].  Kadar  lumpur  adalah  1.53%  menurut  SNI S-04- 1989 [8] kadar lumpur di bawah 5% dapat digunakan langsung untuk material beton, maka material pasir pada penelitian ini  dapat  digunakan  sebagai  material  bata  beton  tanpa harus dicuci terlebih dahulu.

## Pemeriksaan Gradasi Tempurung Kelapa
Tempurung kelapa yang digunakan dalam penelitian ini telah dibersihkan dan dipisahkan dari serat-serat yang menempel,  kemudian  tempurung  kelapa  ditumbuk  dan diayak sehingga lolos ayakan ukuran 5mm.

## Pemeriksaan Air Gambut
Air  gambut  digunakan  untuk  perendaman  diambil dari  wilayah  Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah.  Hasil pemeriksaan  pH  memperlihatkan  air  tersebut  asam
dengan  pH  sebesar  3.92  (Tabel  2).  Air  diganti  setiap  1 minggu untuk memastikan bahwa pH stabil selama masa perendaman.
Tabel 2. Pemeriksaan air gambut Uraian Hasil pH 3.92 Warna 380 Kandungan organic 386
Sumber: Hasil Penelitian, 2019

## Desain Campuran Bata Beton
Bolomey  merumuskan  bahwa  kuat  tekan  beton ditentukan  oleh  kekuatan  mortar,  faktor  semen  air,  dan jumlah  agregat  dalam  campuran  beton.  Metode  ini dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  Dreux  Gorisse  yang berkebangsaan  Perancis  melalui  penelitian  yang dilakukannya tahun 1979 [10].
Tempurung  kelapa  yang  digunakan  sebesar  20%, berdasarkan  hasil  penelitian  Zaini  Indra  Fahmi  (2019) yang menyatakan bahwa penambahan tempurung kelapa sebesar  20%  dan  abu  terbang  2,5%  menghasilkan  kuat tekan  bata  beton  maksimum  dan  daya  serap  air  yang minimum
[11]. Tabel 3. Komposisi  campuran 1m 3 bata beton Bahan Campuran Volume (SSD) Semen 258.75 Abu terbang 28.75 Pasir 1405.6 Tempurung kelapa (20%) 351.4 Air 220 Sumber: Hasil Penelitian, 2019 Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata Beton Bata beton
dicampur langsung dengan menggunakan mesin pencetak bata beton dengan sistem press.  Benda  uji  yang dibuat untuk  pengujian  kuat  tekan sebanyak  12  buah,  dimana  6  benda  uji  direndam  di  air
biasa  dan  6  benda  uji  direndam  di  air  gambut  selama  7 dan 28 hari. Benda uji tersebut diangkat dari rendaman 1 hari  (24  jam)  sebelum  dilakukan  pengujian.  Pengujian kuat  tekan  bata  beton  dilakukan  dengan  mengikuti prosedur yang ditentukan di dalam SNI 03-0691-1996 [1].
Tabel 4. Nilai kuat tekan bata beton
Kode Sampel Umur 7 hari (kg/m 2 ) Umur 28 hari (kg/m 2 ) 1 2 3 Rerata 1 2 3 Rerata M-1 7.8 6.1 7.75 7.22 10.1 11.95 10.5 10.85 M-2 7.2 7.3 6.8
7.1
10.3 10.5 11.1 10.63
Sumber: Hasil Penelitian, 2019 M-1 = Bata beton yang direndam pada air biasa M-1 = Bata beton yang direndam pada air gambut
Tabel 4 memperlihatkan hasil perhitungan nilai kuat tekan  rata-rata  bata  beton  yang  direndam  pada rendaman air gambut dengan waktu rendaman 7 dan 28 hari  masing-masing  sebesar  7.1  kg/m 2 dan  10.63  kg/m 2 . Sedangkan  untuk  rendaman  air  biasa  dengan  waktu rendaman  7  dan  28  hari  berturut-turut  sebesar  7.22 kg/m 2 dan 10.85 kg/m 2 . Secara umum dapat disimpulkan, pada  masing-masing  campuran  terdapat  peningkatan kekuatan  bata  beton  dari  umur  7  hari  ke  umur  28  hari
[12].  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  reaksi  hidrasi pada  semen.  Penambahan  abu  terbang  pada  campuran akan  memberikan  kontribusi  pada  kekuatan  bata  beton akibat  dari  kombinasi  antara  hidrasi  semen  dan  reaksi pozzolan [13, 14]
Pada  bata  beton  yang  direndam  dalam  air  gambut, nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan  hanya  sedikit  lebih  kecil dibandingkan nilai kuat tekan bata beton yang direndam menggunakan air biasa pada umur 7 dan 28 hari. Artinya,
penggunaan  abu  terbang  dan  tempurung  kelapa  dapat membuat  pori-pori  bata  beton  semakin  kecil,  sehingga pengaruh  rendaman  dengan  air  gambut  yang  digunakan bersifat  asam  (pH=3.92)  tidak  terlalu  mempunyai  efek yang  signifikan  terhadap  kekuatan  tekan  batu  beton. Asam  yang  terkandung  dalam  air  gambut  tersebut tersebut  mempunyai  efek  yang  dapat  merusak  kekuatan semen  [15],  tetapi  pada  campuran  penelitian  ini, fenomena tersebut tidak signifikan terlihat.

## Hasil Pengujian Daya Serap Air
Benda uji yang dibuat untuk pengujian daya serap air sebanyak  12  buah,  dimana  6  benda  uji  direndam  di  air biasa  dan  6  benda  uji  direndam  di  air  gambut  selama  7 dan  28  hari.  Pengujian  daya  serap  air  bata  beton dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditentukan di dalam  SNI  03-0691-1996  [1].  Tabel  5  memperlihatkan hasil pengujian daya serap air pada benda uji.
Tabel 5. Daya serap air bata beton Kode Sampel Umur 7 hari (%) Umur 28 hari (%) 1 2 3 Rerata 1 2 3 Rerata M-1 9.20 6.75 8.02 7.99 7.88 7.36 7.41 7.55 M-2 8.42 7.71 7.23 7.79 7.90 8.01 8.25 8.05
Sumber: Hasil Penelitian, 2019
Tabel 5 memperlihatkan bahwa daya serap air pada benda uji bata beton yang direndam pada air biasa dan air gambut menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing  sebesar  7,99%  dan  7.79%.  Sedangkan pada  umur  28  hari,  terjadi  peningkatan  daya  serap  air sedikit lebih tinggi pada benda uji yang direndam dengan air  gambut  yaitu  8.05%,  sedangkan  pada  benda  uji  yang direndam  pada  air  biasa  terjadi  penurunan  daya  serap menjadi 7.55%.
Sifat  asam  dari  air  gambut  merusak  permukaan beton,  bahan-bahan  organik  tersebut  akan  hinggap  dan bertahan di pori-pori beton dan berpotensi menutup pori- pori  tersebut  sehingga  kerusakan  beton  tidak  sampai  ke dalam bata beton sehingga dapat mengurangi daya serap air  pada  umur  7  hari.  Pada  umur  28  hari,  hasil  di rendaman  air  gambut  menunjukkan  peningkatan  daya serap  air  disbanding  umur  7  hari,    hal  ini  terjadi  akibat proses perusakan asam dari air gambut yang terus masuk ke  dalam  beton  dan  menggangu  proses  hidrasi  serta merusak  produk  hidrasi  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan perbesaran  pori  beton  dan  berpotensi  besar  untuk mempermudah serangan asam masuk lebih dalam lagi ke dalam beton [16]

## Hubungan antara Nilai Kuat Tekan dan Daya Serap Air
Hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  daya  serap  air  bata beton  pada  umur  7  hari  dan  28  hari  pada  benda  uji dengan  direndam  pada  air  biasa  dan  pada  air  gambut memperlihatkan beberapa karakteristik sebagai berikut: 1. Pada bata beton yang direndam pada air biasa, seiring dengan  peningkatan  umur  bata  beton,  maka  kuat tekan beton meningkat, dan daya serap air menurun.
2. Pada  bata  beton  yang  direndam  pada  air  gambut, seiring  dengan  peningkatan  umur  bata  beton,  maka kuat  tekan  beton  menurun,  dan  daya  serap  air meningkat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain:
1. Pada  bata  beton  dengan  menggunakan  abu  terbang dan  tempurung  kelapa  dan  direndam  pada  air  biasa, memperlihatkan  karakteristik  dimana  seiring  dengan peningkatan umur bata beton, maka kuat tekan beton meningkat, dan daya serap air menurun.
2. Pada  bata  beton  dengan  menggunakan  abu  terbang dan tempurung kelapa dan direndam pada air gambut, memperlihatkan karakteristik dimana dengan peningkatan umur bata beton, maka kuat tekan beton menurun, dan daya serap air meningkat.
3. Kuat tekan pada benda uji bata beton yang direndam dengan air biasa dan air gambut memperlihatkan nilai yang relatif sama pada umur 7 dan 28 hari.
4. Daya  serap  air  pada  benda  uji  bata  beton  yang direndam  dengan  air  biasa  dan  air  gambut memperlihatkan  nilai  yang  relatif  sama  pada  umur  7, tetapi  pada  umur  28  hari,  benda  uji  yang  direndam dengan  air  gambut  mempunyai  daya  serap  air  yang lebih besar dibanding dengan yang direndam pada air biasa.

## Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian antara lain:
1. Perlu  dilakukan  pengujian  pada  umur  di  atas  28  hari, sehingga dapat diketahui karakteristik jangka panjang.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  sifat  mekanik  dan durabilitas  bata  beton  dengan  pengujian  yang  lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Standarisasi  Nasional.  1996.  (SNI  03-0691- 1996) Bata Beton (Paving block). Jakarta.
[2] PT  Duta  Prokal  Multimedia.  2018.  diakses  20 November  2018. Proyek  PLTU  Kalteng-1  Dimulai Ditargetkan  Siap  Beroperasi  Tahun  2019,
http://sampit.prokal.co/read/news/16904-proyek- pltu-kalteng-1-dimulai.html.
[3] Munir,  M.  2008.  Fly  Ash  Utilization  for  Hollow Block Quality and Safe for the Environment. Thesis . University of Diponegoro.
[4] Megasari,  K.,  Deni  S.,  dan  Mari  C.  P.  2008. Penakaran  Daur  Hidup  Pembangkit  Listrik  Tenaga Uap  (PLTU)  Batubara  Kapasitas  50  MWatt . Seminar  Nasional  IV  SD  Teknologi  Nuklir.  STTN- Batan. Yogyakarta.
[5] Kristanto,  Anton  dan  Saputra,  Salim  Himawan. 2003. Penggunaan  fly  ash  untuk  pembuatan paving  block. Bachelor  thesis,  Petra  Christian University. Surabaya.
[6] Hartanto,  Kukuh.  2014. Pemanfaatan  Limbah Pecahan  Tempurung  Kelapa  Sebagai  Bahan Tambah  Pada  Campuran  Bahan  Baku  Batako.
Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
[7] ASTM  C  618.  2003. Standard  Spesification  for Pozzolanic Material . ASTM USA.
[8] Departemen Pekerjaan Umum. 1989. SK  SNI S-04- 1989-F:  Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A (Bahan  Bangunan  Bukan  Logam).  Bandung: Yayasan LPMB.
[9] SNI  03-2834-2000.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran  Beton  Normal.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Teknologi Permukaan, Jakarta.
[10] Thesia,  Z.  2013.  Studi  Mengenai  Perancangan Campuran  Beton  Cara  Dreux  Gorisse-ITENAS. Tugas Akhir . Bandung: Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional
[11] Famhi,  I.  Z.  2019.  Kuat  Tekan  dan  Daya  Serap  Air Pada Paving  Block Menggunakan  Limbah
Tempurung Kelapa dan Fly Ash . Skripsi . Universitas
Palangka Raya.
[12] Tri  Mulyono.  2005. Teknologi  Beton .  Penerbit ANDI, Yogyakarta.
[13] Jackson, N. 1977. Civil Engineering Material . Great Britain, Unwin Brothers, England.
[14] Munir,  M.  2008.  Pemanfaatan  Abu  Batubara  ( Fly Ash ) untuk Hollow Block yang Bermutu dan Aman bagi  Lingkungan. Tesis .  Universitas  Diponegoro, Semarang.
[15] Wianto, T., Haryanti, N. H. 2007. Analisis Pengaruh Air  Gambut  dan  Aquades  Terhadap  Kuat  Tekan pada  materials  semen. J.  Sains  MIPA ,  Agustus
2007, Vol. 13, No. 2, pp.113 -116. http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/index.php/sains/arti cle/view/68/0
[16] Pandiangan,  J.  A.,  Olivia,  M., Darmayanti,  L.  2014. Ketahanan Beton Mutu Tinggi di Lingkungan Asam.
Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Teknik Universitas Riau , Februari 2014. https://www.neliti.com/id/publications/201070/ke tahanan-beton-mutu-tinggi-di-lingkungan-asam.